Die Gewinnung des (juecksilbers aus Fahlerz zu Altwasser. 
153 
Spuren von Quecksilber wahrnimmt. Die darunter liegenden Erze, deren Stufen 
und grösseren Theile durch den liöstprocess derart zersetzt sind, dass sie 
ganz zerfallen, werden noch einer Probe unterworfen, uni, falls sie noch Queck- 
silber enthalten, bei der nächsten Manipulation ahermals zur Entquecksilberung 
gegeben, iin entgegengesetzten Falle aber, da sie Silber und Kupfer halten, 
der Kohinanipulation zugetheilt zu werden. 
Noch muss bemerkt werden, dass auf die Vertbeilung der Erze in den 
Höfen besondere Sorgfalt verwendet werden muss; denn an dem Umfange der 
Stadeln entsteht, der dort befindlichen Luftlöcher wegen, ein starker Luftzug, 
wodurch, so wie der höheren Temperatur wegen, die sich so erzeugt, leicht 
ein Theil des Quecksilberdampfes mit fortgeführt wird. Durch die Schlich- 
schichte wird der Zug etwas vermindert, ausserdem aber gibt man, um den 
Metallverlust so gering als möglich zu machen, an den Umfang des Stadels die 
ärmsten und kleinsten Zeuge, während man die reichen Erze mehr gegen die 
Mitte zu vertheilt. 
Bezüglich der unter der Sohle der Quecksilberhöfe gefundenen Kalomel- 
krystalle ist zu bemerken, dass, da die Mauern der Stadeln ohne Fundamente 
bloss auf einem losen Boden von Gerölle und Schlacken ruhen, und die Sohlen 
der Höfe häufig Risse bekommen, die Dämpfe von Quecksilber sowohl als auch 
die von vielleicht schon gebildeteiuKalomel, wenn ihnen der Ausweg nach oben 
durch zu dicht an einander liegendes Erz versperrt ist, durch diese Oelfnungen 
getrieben werden, und sich daun an den kälteren Theilen der Steine und 
Schlacken, erstere inKrystallen, letztere aber in Tropfen absetzen. An manchen 
.Stellen, selbst in ein bis zwei Klafter Entfernung von den Mauern der Stadeln, 
findet man unterirdisch condensirtes Quecksilber, und die zwei Schuh dicke 
Mauer ist durchgehends theils mit einer grauen Masse, theils mit flüssigem 
Metalle imprägnirt. 
Auf die beschriebene Art wurden im Jahre 1851 aus 32,494 Ctr. Fahl- 
erzen 436 V 2 Ctr. Quecksilber gewonnen. Es mag hier der Quecksilber-Gewin- 
nungsausweis für 1851 folgen. 
In die Manipulation genommen 32,494 Ctr. 38 Pfund quecksilberhältige 
Fahlerze. 
Darin ist, laut Probe, Quecksilber enthalten 498 Ctr. 9U5 Pf. 
Daraus wurde Quecksilber erhalten 436 „ 50 „ 
Daher ergibt sich ein Abgang von 62 „ 41 *5 „ 
Verbraucht weiche Kohlen 799'5 !\5aass. 
Verbraucht Rostholz 350'5 Kl ft. 
Die Manpiulationskosten betragen 4531 fl. 44’25 kr. 
Daher entfallen auf 1 Ctr. Erz — „ 8 36 „ 
Und auf 1 Ctr. Quecksilber 10 „ 23 „ 
K.k. g:oolog'ische Reiclisaustalt. 3 . Jahrg-ang III. 
20 
